标题：聚乙烯蜡
物化性质
密度：0.96 - 0.98[1]
熔点：92 °C
分子量:2000～5000
聚乙烯蜡介绍
聚乙烯蜡(tissuemat E)是一种化工材料，其中聚乙烯蜡的成色为白色小微珠状/片状，由乙烯聚合橡胶加工剂而形成的，其具有熔点较高、硬度大、光泽度高、颜色雪白等特点。
聚乙烯蜡是广泛应用于涂料的低分子量聚乙烯均聚物或共聚体。所谓蜡，意指此聚合物最后是以微晶形式浮布在涂料表层中起着类似石蜡但又比石蜡还有更多样而实际的左右。
聚乙烯蜡在溶剂型涂膜中的主要作用为：消光、抗划伤、抗耐磨、抗抛光、抗刻印、防粘连、防沉淀、触变性；良好的润滑性和加工性；金属颜料定位性。
聚乙烯蜡的作用原理是这样的：聚乙烯蜡在高温中（约100-140℃）溶解于溶剂中，而在冷却至常温时析出，以微晶形式存在于涂料中，因其触变性有利于涂料的贮存，而在涂料施工应用之后，在溶剂挥发过程中能迁移到涂膜表层，最终与涂料其他组分形成一个“蜡化”的表层。
聚乙烯蜡的作用取决于以下一些因素：聚乙烯蜡的品种规格，最后形成的颗粒细度大小，迁移至涂膜表层的能力以及涂料的组成，被涂基材的性质、施工应用方法等。
聚乙烯蜡的生产流程
裂解聚乙烯蜡采用高分子量聚乙烯，为主要原料，加入其他辅助材料，通过一系列解聚反应而制成。解聚反应是聚乙烯生产中最关键的一环，解聚反应全过程应在密闭的反应釜内进行。
聚乙烯蜡成分和特性
型号 CH-2 CH-4 CH-5 CH-6 CH-8 CH-9 CH-10 CH-11
熔点℃ 110-120 105-115 105-115 105-110 105-110 115 113 105
硬度 MAX3-8 MAX3-8 MAX3-8 MAX3-8 MAX3-8 MAX3-8 MAX3-8 MAX3-8
密度G/GM3-25℃ 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.92 
酸值mg MIL MIL MIL MIL MIL 1 MIL MIL
黏度（CPSS140℃） 200-800 10-80 10-40 10-80 80-400 375 80 300
分子量 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5000
物理特性 粉状
TEST ITOM
UNIT
TEST RESULT
TEAT METHOD
VISCOSITY 149℃（粘度）
CP
19.4
ASTM D 3236
DENSITY 比重
g/cm3
0.93
ASTM D 1505
DROPPING POINT （软化点）
C
115
ASTM D 3954
PENETRATION INDEX（针入度）
-
4
ASTM D 1321
WHITENESS(WI) （色度）
-
85
ASTM D 1544

质量指标
WE型聚乙烯蜡的质量指标：
指标名称 WE-2 WE-3 WE-N
外观 白色片状或颗粒
平均分子量(Mn） 2000~3000 3000~5000 5000~10000
软化点/℃ 100~102.9 103~105.9 106~110[2]聚乙烯蜡的应用1.浓色母料与填充母粒。在色母料加工中做分散剂，广泛用于聚烯烃色母粒。与聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等树脂有很好的相溶性，并具有十分优异的外部润滑和内部润滑作用。
2. PVC型材，管材，复合稳定剂 在PVC异型材，管材，管件，PE.PP成型加工过程中做分散剂，润滑剂和光亮剂，增强塑化程度，提高塑料制品的韧性和表面光滑度.并在PVC复合稳定剂的生产中广泛应用。
3. 油墨 耐光和化学性能好，可作颜料的载体，可改进油漆、油墨的耐磨性，改善颜料和填料的分散性，有良好的防沉降作用，可作油漆、油墨的平光剂，使制品有好的光泽和立体感。
4 蜡制品 广泛用于地板蜡，汽车蜡，上光蜡，蜡烛，蜡笔等各种蜡制品的生产中，提高蜡制品的软化点，增加其强度及表面光泽度。
5. 电缆料 用作电缆绝缘材料的润滑剂，可增强填充剂的扩散，提高挤压成型速率，增大模具流量，脱模便利。
6. 热熔制品 用于各种热熔胶，热固性粉末涂料，马路标志漆，划线漆的，做分散剂，有良好的防沉降作用，并使制品有好的光泽和立体感。
7 橡胶 作为橡胶加工助剂，可增强填充剂的扩散，提高挤压成型速率，增大模具流量，脱模便利，提高产品脱膜后的表面光亮度及光滑度。
8 化妆品 使制品有好的光泽和立体感。
9 注塑 节省机器动力润滑作用，增强制品表面光泽度。适用范围1 由于具有十分优异的外部润滑作用和较强的内部润滑作用，与聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等树脂相溶性好的特点，
可作为其在挤出、压延、注射加工中的润滑剂。可提高加工效率，防止和克服薄膜、管材、片材粘结，提高成品的平滑度和光泽度，改善成品外观。
2 作为多种热塑性树脂的浓色母料分散剂及填充母料、降解母料的润滑分散剂，可改善HDPE、PP和PVC等的加工性能、表面光泽性、润滑性和热稳定性。
3 用作电缆绝缘材料的润滑剂，可增强填充剂的扩散，提高挤压成型速率，增大模具流量，脱模便利。
4 作为橡胶加工助剂，可增强填充剂的扩散，提高挤压成型速率，增大模具流量，脱模便利。
5 耐光和化学性能好，可作颜料的载体，可改进油漆、油墨的耐磨性，改善颜料和填料的分散性，防止颜料沉底，可作油漆、油墨的平光剂。
6 作为天然或合成纤维的柔软剂和润滑剂，改善耐磨性、撕裂强度、防皱力和免烫衣服的缝纫性，减低针切和调整触感度。
7 可提高纸张的光泽度、持久度、硬度和抗磨损性，可增长耐水及耐药性等，增加纸张美感。
8 可加入各种石蜡中提高其性能.优良的电绝缘体性能，加入绝缘油、石蜡或微晶质石蜡中，使其软化温度升高、粘度和绝缘性能提高，可用于电缆绝缘，电容器和变压器绕组的防潮涂层。
9 此外，还可用于制造皮鞋油、蜡烛、蜡笔、化妆品、皮革剂、热熔胶粘剂等。
主要适用范围：可广泛应用于制造色母粒、造粒、塑钢、PVC管材、热熔胶、橡胶、鞋油、皮革光亮剂、电缆绝缘料、地板蜡、塑料型材、油墨、注塑等产品。
欧洲聚乙烯蜡
欧洲聚乙烯蜡（EUROCERAS聚酯蜡），典型型号有CERALENE 691,693,694。由欧洲EUROCERAS公司沿用已经风靡欧洲的CERALENE品牌研发的一系列新功能型的蜡，这类产品现已面向市场。能够有效替代天然蒙旦蜡，适用于色母粒、PVC、改性工程塑料。聚乙烯蜡指标型号：691
外观：白色粒子
密度：0.96 - 0.98
滴点：73
针入度：1 - 2
酸值：10 聚乙烯蜡应用1.在色母粒应用中的颜料分散
2.PVC和改性工程塑料用内外润滑剂
3.橡胶加工离型剂
4.纤维/塑料复合材料中的耦合剂
5.热熔胶, 沥青
6.水性及溶剂型蜡分散体制备
泰国聚乙烯蜡
泰国聚乙烯蜡（SCG聚乙烯蜡），型号为LP0020P低分子量（约1000~2000Mw)均聚聚乙烯蜡，是经HDPE生产过程制得的具有特殊性能的均聚聚乙烯蜡。由于采用高科技和严格质量控制，EL—WAX具有优异的质量，因此用途广泛。EL—WAX具有润滑，改变热性能和增加熔融流动性的功能。
产品特点：
*高润滑；
*高耐热和热稳定性；
*低分子量（约1000~2000Mw)；
*高结晶。
产品应用：
*热熔胶：提高以聚烯烃或EVA为基料的产品流动性，建议添加量10-30%；
*PVC：作为硬质PVC产品的外部润滑剂，建议添加量0.5-1phr；
*热塑性路标：以碳氢树脂为基料的，建议添加量2-8%；
*色母：提高颜料及填料在聚烯烃基料中的分散效果，建议添加量5-10%；
*电缆填充：提高潮气侵蚀的屏蔽效果，建议添加量5-10phr；
*橡胶：保护橡胶不受静电臭氧的侵蚀，提高炭黑在橡胶中的分散性，建议添加量2-10phr；
*蜡烛：提高蜡烛的不透明性，力学性能以及延长蜡烛燃烧时间，建议添 加量1-4%。
  LP0020P聚乙烯蜡[3][4]